166 
DE L’ARGENT. 
3 e TABLEAU. 
Culots d’argent fondus dans une coupelle de phosphate de calcium. 
Do v„ 
1. Culots fondus 1 dans une atmosphère réductrice. . . 10,199 06 0,098 048 2 
2 a. Idem, provenant d’argent réduit à froid . . . 10,180 49 0.098 227 0 
b. Le même, comprimé et frappé. 10,483 15 0,093 391 1 
c. Le même, après recuit. . . . 10,476 71 0,095 449 8 
d. Le même, après 15 coups de balancier .... 10,487 23 0,095 354 0 
e. Le même, recuit dans le vide. 10,479 77 0,095 421 9 
/’. Argent du n° 2 chauffé dans le vide. 10,198 74 0,098 051 3 
3. a. Argent réduit à 70°, fondu dans la chaux . . . 10,005 95 0,099 940 5 
b. Le même, frappé. 10,488 06 0,095 346 5 
c. Le même, recuit. 10,378 16 0,096 356 2 
4. a. Argent réduit à froid, fondu en milieu réducteur. 9,860 447 0,101 415 2 
b. Le. même, frappé.. 10,487 87 0,0954382 
c. Le même, recuit.. 10,476 82 0,095 448 8 
d. Le même, frappé et recuit dans le vide. 10,436 60 0,095 816 6 
Les nombres de ce tableau montrent l’influence exercée sur le poids 
spécifique de l’argent par les gaz chauds mis au contact de l’argent pen¬ 
dant la fusion. Le poids spécifique s’est abaissé jusque 10,180 49 (n° 2, b ) 
et même 9,860 44-7 (n° 4 a); la compression a relevé ce poids jusque 
10,487 87 sans qu’un recuit subséquent ne le diminue d’une manière 
notable. La différence de volume spécifique s’établit par o cc ,977 à 2 CC ,835 9. 
Bien que cette différence soit plus grande que celle déduite du premier 
tableau, elle ne suffit cependant pas pour permettre de regarder les gaz 
comme reclus exclusivement : la plus grande partie est occluse. La com¬ 
pression, ou la frappe, n’est pas en état de ramener le métal à une densité 
aussi grande que celle que l’on a constatée d’après le premier tableau. 
